284 Ueber den Wismuth. 



andere und eiserne Zangen znm Anfassen der Schüsseln nöthig, um sie vom 

 Vorheerde abzuheben und auszuschfuten. 



Wismuthgewinnung aus dem Wismuthocker. 



Ganz anders als das hier beschriebene ist das Verfahren dann, wenn der 

 Wismulh aus dem ebenfalls sehr reichhaltigen Wismuthocker producirt werden 

 soll. Da der Wismuthocker namentlich mit Hornstein und anderen kieselhaltigen 

 Mineralien so zusammenbricht, dafs er nicht rein davon geschieden werden kann, 

 so wird beim Schmelzen dieses Ockers der Kieselgehalt durch einen bedeutenden 

 Zusatz von Poltasche beseitigt, das Metall aber durch zugesetzte Kohlen reducirt 

 und diese Reduction um so schneller bewirkt, je leicht- und dünnflüssiger die 

 dadurch entstehende Schlacke ist, weshalb man beim Schmelzen lieber etwas zu 

 viel als zu wenig Pottasche zusetzt. Das Schmelzen des Wismuthockers erfolgt 

 übrigens auf den erzgebirgischen Blaufarbenwerken , wo diese Arbeit erst in 

 neuester Zeit im Grofsen ausgeführt worden ist, nicht im Schachtofen, weil die 

 Arbeit in diesen Oefen mit zu viel Mctallverlust verbunden sein würde, indem 

 der Wismuth durch den Zutritt der hierzu nöthigen Gebläseluft zu leicht oxydirt, 

 sondern im Glasofen. Es separirt sich dabei in den Häfen zuunterst der Wis- 

 muth, der jedoch wegen der dem Wismuthocker mehr oder weniger beigemengten 

 Kobald- und iXickelerze von Kobald- und Nickelspeise nicht rein ist, weshalb 

 der Wismuth nachher erst noch durch einen besonderen Saigerungsprozefs rein 

 hergestellt und von der Speise befreit wird. Auch enthält die dabei abfallende 

 Schlacke noch einigen Blaufarbenstoff und wird deshalb beim Bereiten der ge- 

 ringen Blaufarbensorten noch als Zusatz benutzt. Aus den reinsten Sorten Wis- 

 mulhocker hat man durch dieses Verfahren bis zu 32 pr. C. Wismuth gewonnen. 



Natürliche und chemische Beschaffenheit des geläuterten 



Wismuths. 



Ist der Wismuth durch die so eben beschriebenen hüttenmännischen Behand- 

 lungen zum Kaufmannsgut bereitet, so hat er folgende natürliche Eigen- 

 schaften: er besitzt ein krystallinisch blätteriges Gefüge, ist mittelmäfsig hart 

 und spröde, läfst sich aber durch vorsichtiges Hämmern etwas Weniges dehnen, 

 so dafs sein 6,67 bis 9,82 betragendes specifisches Gewicht bis auf 9,88 steigt, 

 also um höchstens 0,0217tel zunimmt; seine Farbe ist röthlichweifs mit metall- 

 ischem Glänze. — Seine chemischen Eigenschaften sind in reinem Zu- 

 stande kürzhch folgende : er schmilzt bei 299^ C. Hitze, zeigt beim Erkalten 

 grofse Neigung zum Krystallisiren , siedet in schwacher Weifsglühhitze und subli- 

 mirt sich bei abgehaltener Luft in Blättchen; hat die Luft Zutritt, so überzieht 

 sich der Wismuth nach dem Schmelzen beim Erkalten äufserlich mit einer blau- 

 gelhen Haut oder Wisrau thasch e; in höherer Temperatur endlich verbrennt 

 er mit blaulicher Farbe imd sublimirt sich als gelbliches Oxyd. 



